— 85 — 



Seite des Flusses befindet. Es ist schwarz-violet , Geruch- und Ge- 

 schmack-los, schwer zersprengbar, sehr dicht- und fein-körnig, unter 

 der Lupe mit kleinen glänzenden Pünktchen, durchsetzt von weissen 

 Äderchen Kieselerde-haltigen Kalkspaths; sein Bruch eckig, ungleich; 

 es ritzt das härteste Glas, hat 3,055—3,600 Eigenschwere; Kalkspath- 

 freie Theile zu feinem Pulver zerrieben nehmen eine rothbraune Farbe 

 an. Ein grösseres Stückchen dem WasserstofFgas - Strome vor dem 

 Löthrohre ausgesetzt, schmolz nicht , sondern färbte sich an der Ober- 

 fläche nur röthlich-braun ; das röthlich-braune Pulver selbst frittete 

 [? les parties se sont sensiblement agglomerees] etwas zusammen, je- 

 doch ohne den geringsten Anfang von Schmelzung. Etwas Pulver mit 

 Borax zusammengeschmolzen lieferte ein schön violettes Glas; im Pla- 

 tin-Tiegel mit kaustischem Kali geschmolzen gab es ein grünes ganz in 

 Wasser lösliches Glas, das sich wie Mangan-saures Kali verhielt. Das 

 Pulver in einer Glasröhre bis zum Rothglühen erhitzt, entwickelte ei- 

 nige Tropfen Wasser, Das Pulver des vom Kalk befreiten Minerals 

 löste sich leicht in kalter, besser in erwärmter Säure, am besten in 

 Hydrochlor-Säure, bis auf einen kleinen Rückstand von Kieselgalerte, 

 auf. Selbst in sehr hoher Temperatur entwickelt es kein Sauerstoff- 

 Gas. Das Mangan ist als Deutoxyd vorhanden. Die Zusammen- 

 setzung ist: HjrjfJA 



Mangan-Karbonat . . . 0,82 ' ' '^^ 



Kalk-Karbonat .... 0,03 ^^' 



Kieselerde ...... 0,13 



Wasser 0,02 



Eisen-Karbonat . , , ♦ Spur 



1,00 



Stromeyeb: über das natürliche kohlensaure Mangan 

 oder den Manganspat h {Göttinff, gel. Anzeig, 1833, St. 109.) Die 

 chemische Zusammensetzung ist: ,j 



Sachsen 



Kohlensaures Manganoxydul 



— Eisenoxydul . 



— Kalkerde . . 



— Talkerde . . 

 Dekrepitationswasser , . . 



Freiberg 

 0,73703 

 0,05755 

 0,13080 

 0,07256 

 0,00046 



Ungarn 

 Kapnik Nagyag 



0,89914 



0,06051 

 0,03304 

 0,00435 



0,866U 



0,10531 

 0,02431 

 0,00310 



0,99840 0,99700 0,99963 



Der Freiberger und Nagyager Mangan-Späth enthielten ausser- 

 dem als mechanische Verunreinigung etwas eingewachsenen Quarz ; 

 daher der von Lampadius und Du Menil angegebene Kieselerde-Gehalt 

 wohl nicht wesentlich zu seyn scheint. Höchst auffallend ist der Man- 



